244 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 

el 

Pendant l'expérience, la température de l’eau s’élève au-des- 
sus de 60°, avant de se maintenir constante. Bien que la tem- 
pérature de la pince qu'on chauffait ait dépassé celle de la fusion 
de l'étain, la pyrite n’a éprouvé aucune modification sensible. La 
pyrite se dilate plus que le cuivre, ce qui fait que la pince deve- 
nait lâche à une température élevée ; mais on pourra facilement 
remédier à cela au moyen d’une disposition où la pince fasse 
ressort et obtenir ainsi avec des températures plus élevées, une 
force électro-motrice encore plus considérable. On voit que dans la 
limite des températures employées, on a obtenu une force élec- 
tro-motrice égale à dix fois celle d’un élément antimoine-bis- 
muth, dont les températures sont 0 100 degrés. Une pile formée 
de dix de ces éléments donne tous les effets d’un couple de Da- 
niell de 44 cent. carrés de surface de cuivre immergée. 
La pyrite naturelle peut se fondre sans éprouver de décompo- 
sition, mais Ja fusion lui fait subir une modification qui la fait 
descendre bien au-dessous du bismuth dans la série thermo- 
électrique. Il faut donc se servir du minéral à l’état naturel, et 
on peut, du reste, le travailler facilement pour lui donner la 
forme voulue. 
La pyrolusite combinée avec le platine donne un élément dont 
la force électro-motrice peut aller jusqu’à !/,, ième de celle d'un 
élément de Daniell. On a enroulé autour des deux extrémités d'un 
cylindre de pyrolusite de 6" de diamètre et de 50 de long, 
des fils de platine, et l’une des extrémités chauffée à la lampe, 
tandis que l’autre était maintenue dans l’eau froide ; on a trouvé 
que le rapport e peut monter jusqu'à À , mais la résistance 
ÆE 9,8 
est assez considérable et r est égal à environ 48 fois R. 

